— 734 — 



Pt — Pt -j- Rh della casa Heraeus. Il .termoelemento era immerso nella 

 massa fusa difeso da un tubo di porcellana Marquardt: i due fili del termo- 

 elemento erano separati fra loro da un sottile tubo di materiale refrattario. 

 Le estremità del termoelemento per mezzo di serrafili erano congiunte con 

 grossi fili di rame che portavano a un galvanometro Siemens, c le congiun- 

 zioni del termoelemento con i fili di rame erano mantenute costantemente a 

 0° nel ghiaccio. 



Le temperature le abbiamo lette di 10" in 10" sulla scala del galva- 

 nometro, e poi le abbiamo corrette determinando i punti di fusione del rame 

 e dell'alluminio. 



I risultati ottenuti sono riassunti nella tabella seguente. 



KP0 3 °/o in P eso 



K4P2O7 °/o ih peso 



Temperatura 

 dell'inizio della 

 cristallizzazione 



Temperatura 

 eutettica 



Tempo di fermata 

 eutettica 

 in secondi 



100 



0 



823° 



■ 





98 



2 



798 



■ 





92 



8 



784 



- 





90 



10 



778 







88 



12 



771 







79 



21 



731 







76 



24 



718 



■ 





75 



25 



708 







74 



26 



702 







72 



28 



694 







70 



30 



683 



580° 



160 



64 



36 



655 



603 



260 



62 



38 



643 



615 



320 



59 



41 





615 



400 



56 



44 





615 



500 



54 



46 





615 



460 



50 



50 





615 



380 



48 



52 



680 



615 



340 



46 



54 



703 



618 



300 



44 



56 



717 



620 



260 



42 



58 



728 



615 



240 



40 



60 



752 



615 



220 



36 



64 



739 



620 



180 



26 



74 



898 



614 



60 



20 



80 



951 



610 



20 



15 



85 



993 







10 



90 



1034 







0 



100 



1092 







